Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 59 
gehoben, dass unser Mineral in der That optisch einachsig 
ist, und dass es gelegentlich eine optische Anomali zeigt; 
weil sehr viele Individuen sich als optisch einachsig er- 
weisen, und weil dabei die Begrenzung der vollständig ent- 
wickelten Krystalle. sowohl in den Drusenräumen als in 
der Schmelzmasse, immer ein ganz regelmässiges Sechseck 
ist, ebenso wie die skelettförmigen Aufbaurichtungen in der 
OP-Ebene drei einander unter 60° schneidenden Achsen 
folgen, lässt sich das Mineral nicht als rhombisch betrach 
ten; es muss hexagonal krystallisiren. 
Die Interferenzfarben sind sehr lebhaft (hochroth, dun- 
kel himmelblau, grün usw. der dritten Ordnung); die Dop- 
pelbrechung ist positiv. 
Das Mineral besteht aus CaSiO, oder im allgemeinen 
aus RSiO,, wo R= 04 mit ganz unbedeutenden Mengen 
von Mg, Fe, Mn; dies ergiebt sich, nach den Untersuchungen 
von Doelter, Bourgeois und mir, daraus, dass in den- 
jenigen Präparaten, wo R: Si = 1.00, und wo R = über- 
wiegend Ca, die ganze Masse zu unserem Mineral über- 
gegangen ist, ohne Spur von Glasrest zu liefern. In den 
übrigen Präparaten, z. B. in den vorliegenden Schlacken- 
präparaten, findet sich neben dem Mineral immer mehr 
oder weniger Glas. — Besonders wollen wir hervorheben. 
dass z. B. in No. XXVIy der Akerman’schen Serie, welche 
aus ca. 4 Ca SiO, : 1 Mg SiO, besteht, sich beinahe die ganze 
Masse zu dem hexagonalen Silikat umgebildet hat; nur an 
- einzelnen Stellen in dem Präparate finden sich unbedeutend 
kleine Mengen von Glas, 9: in dem Mineral kann kleine 
Mengen von CaO durch MgO ersetzt werden. Lässt man 
die Schmelzmasse grössere Gehalte von MgO enthalten, 
scheidet sich nicht länger das hexagonale Mineral, sondern 
Augit aus. — 4/,0, scheint nicht in das Mineral hinein- 
gehen zu können; schon bei einem Gehalte von 2.75 %, 
Al,O; (CCIr) enthält das Präparat, neben unserem Mineral, 
